218 
NOUVELLES RECHERCHES 
carbonate bisodique purifié et de carbonate de calcium à l’état de marbre 
blanc, finement pulvérisé et passé au tamis de soie. Ces matières, prises en 
proportions convenables, ont été mêlées intimement avec dix à douze pour 
cent de leur poids d’anhydride arsénieux, et ont été ensuite soumises, dans un 
creuset très-réfractaire, à l’action d’une chaleur capable de les amener à l’état 
de fusion assez avancée pour que le verre puisse être travaillé. L’addition de 
celte énorme dose d’anhydride arsénieux a été faite par le chef ouvrier de 
la verrerie, dans le but de déterminer plus facilement la liquéfaction de la 
masse. J’avoue mon incompétence pour apprécier le fondement de cette pra¬ 
tique; je n’y ai vu, du reste, d’autre inconvénient que celui de répandre dans 
l’air des torrents de matières vénéneuses, puisque je me suis assuré, par l’ana¬ 
lyse, qu’il ne reste dans le verre produit aucune trace de l’arsenic employé. 
En opérant avec les soins convenables, on a fait deux fontes sur des pro¬ 
portions assez considérables. A l’aide du verre obtenu, on a soufflé des bal¬ 
lons à long col, des matras, de petits flacons, des cylindres, etc., etc. Le 
ballon le plus spacieux qu’un excellent ouvrier soit parvenu à confectionner 
a mesuré environ quatre litres. La capacité des autres ballons a varié d’un 
à trois litres. Les parois de la sphère ont été tenues assez épaisses pour pou¬ 
voir résister à la traction que subit le verre, lors du retrait qu’éprouvent les 
azotates en se solidifiant après leur fusion. 
Le verre avait un reflet jaunâtre ; il était excessivement dur, peu élastique, 
et aussi dépouillé d’bygromélricité que le meilleur verre réfractaire de Bohême. 
J’ai pris la peine de soumettre à l’analyse des fragments de deux ballons 
de fabrication différente; ces ballons s’étaient cassés après avoir £ervi aux 
expériences L 
I. il. 
Anhydride silicique.7(i,4 77,5 
Oxyde de potassium . 7,1 0,2 
— de sodium. 5,9 0,5 
— de calcium. 10,0 10,0 
100,0 100,0 
1 Dans les analyses, j'ai déterminé directement l’anhydride silicique et les oxydes de potas¬ 
sium et de calcium. L’oxyde de sodium a été déduit par différence. Le verre contenait également 
un peu d’alumine provenant de l’attaque des creusets, je ne l’ai point dosée; le chiffre du sodium 
en est donc augmenté d’autant. 
